奠黔　虽　稀醺般　 秀　一种新型稀硫酸 用不锈钢　刘焕安　 刘晓东　铆酸套　\ufffd一　\ufffd专\ufffd\ufffd 　 \ufffd 、\ufffd 　\ufffd中国科 学院 金属腐蚀与防护研 究所 \ufffd金属腐蚀与 防护 国家重点 实验 室\ufffd　一、 研 究 目的　浓度\ufffd\ufffd\ufffd　 的硫酸介质在工业生产中应　用很广。化纤工业 \ufffd磷肥工业 、铜 电解工业 、有　机化工 等部 门生产 中广泛采 用稀硫 酸 \ufffd浓度　范 围通常在 \ufffd— \ufffd\ufffd　 \ufffd。研制 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢 的　主要 目的是 \ufffd　\ufffd、研 制价 格便宜 的不锈钢取代铜 电解工　金制造耐腐蚀化工泵 。提高泵 的使 用寿命和　效 率　 节约设备维修和备件费用 \ufffd节约 电能 。　使铜 电解工业用泵更新换代 。　\ufffd、研制的不锈钢在浓度≤\ufffd\ufffd　 的硫酸介　质 中耐蚀性 能 与 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd高 合金 不 锈钢 相 当 。　造 价 比 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd便宜 。取代 电解工 业 、化纤 工　业 、磷肥 工业 以及 有机 化工 中使用 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd合　业 \ufffd电解液 组成见表 \ufffd\ufffd长期 以来使 用的铅 合　 金制造硫酸用泵　 降低设备造价 。　表 \ufffd　 铜 电解液组成 \ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　耳打 质　 \ufffd 　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd 　 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　克升浓度 \ufffd 　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd 　 \ufffd 　百分 浓度 \ufffd 　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd \ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈 钢是 中 国科 学 院金 属腐蚀 与　防护研 究所 为适应当前我 国有关工 业部门的　需要而研 究和开发的新型奥 氏体不锈钢 。　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不 锈 钢 采 用 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd合 金　化 \ufffd配以适当的 比例 \ufffd发挥 元素 的综合 合金化　作用 。在 此基础上 又加入氮 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd钛 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd以及　稀土 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd等元素进行 微合 金化改性　造价便　宜 \ufffd耐蚀性 能优良。　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不 锈钢主 要用 于 \ufffd\ufffd　 以下 的稀硫　酸介质　 同时 \ufffd也适用于≤\ufffd\ufffd　 的磷酸 \ufffd各种　浓度 的硝酸 、有机 酸 以及 其 他一些 腐蚀性介　质 。　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢 耐酸 泵 在沈 阳冶炼 厂铜 电　解车 间输送含 硫 酸的铜 电解液 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 　\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd℃\ufffd\ufffd经 过一年 的多 的试用 \ufffd过　流部件表 面丝毫 没有变 化 。腐蚀情况与高合　金 奥氏体 不锈钢 \ufffd\ufffd\ufffd相 同。　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢主要特点 \ufffd 　\ufffd、\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢具 有优 良的塑性和韧性 。　优 良的铸锻造 眭能和焊接性能 。　\ufffd、\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不 锈钢 在 \ufffd\ufffd℃ \ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　和　\ufffd\ufffd℃ \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd。\ufffd\ufffd。\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　溶液 中耐蚀性　能与 \ufffd\ufffd\ufffd合金相同 \ufffd属于极耐蚀 级合 金。优于　工 业纯钛、\ufffd\ufffd\ufffd和 \ufffd\ufffd\ufffd型不锈钢 \ufffd但 合金造价　比 \ufffd\ufffd\ufffd合金便宜四分之一 。　\ufffd、由于采用微量元素 合金化 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈　钢在 稀硫酸 中的耐 冲蚀一磨 损性 能优于 \ufffd\ufffd\ufffd、　\ufffd\ufffd　\ufffd和 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd是理想 的泵用材料 。　\ufffd、\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不 锈 钢 比 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd和 钛 材价 格 便　宜 \ufffd除了在有色冶金铜 电解行业 应用外 \ufffd也可　以应用 于石油 、化工 、化纤 、化肥和 制药 等 工　业 部 门 \ufffd在 浓度 ≤ \ufffd\ufffd　 的 硫 酸 介 质 中 取 代　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd合金制造硫酸用泵\ufffd降低设备造价　实验 室研 究和一 年多 的现 场试 车表 明 \ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢 在有色 冶 金铜 电解工业 中 可 以　成功 地取代 长期 以来使用 的铅 合金 泵 \ufffd也 可　以代替造价 较贵的 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈 钢甚至于钛泵　二 、舍金设计　在充分了解和认识硫酸的腐蚀特点以及　铜 电解的具体工 况条件后可以进 行合金设　计 。铜电解液 对泵过流部件的作用可 归结如　下 \ufffd　一】 一 　维普资讯 http://www.cqvip.com 　\ufffd、还原性稀硫酸的腐蚀 \ufffd 　\ufffd、温度 \ufffd\ufffd\ufffd— \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd促进硫 酸的腐蚀 \ufffd　\ufffd、其它组 元或杂质 对促进或 减缓腐 蚀 的　影 响 \ufffd　\ufffd、酸液的\ufffd巾蚀可使 腐蚀加速进行 \ufffd　\ufffd、硫 酸铜 结 晶的磨 损　 及腐 蚀一磨 损 的　交互作用加剧了过流部件 的破坏　综上所 述 \ufffd设计 的合金 必须具 有耐 还原　性硫 酸腐蚀 的能力 \ufffd钝化膜在较 高温度 下\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd℃\ufffd比较稳定 \ufffd能抵 抗酸 液的冲刷和 固相　颗粒 的磨损 。　合金的钝化行 为和钝 化膜 的性 质是决定　耐腐 蚀 冲蚀 磨 损 的重 要因素 。钝 化膜 要求　致密\ufffd结合牢固以及较高的力学性能。合金应　具有较 高的再钝 化能力 \ufffd钝化膜 在机 械力 的　作 用下 一旦破坏 \ufffd能迅速 自愈 修 复。综上 所　述 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不 锈钢采用 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd合金化 \ufffd　配 以适当 的 比例 \ufffd发挥元 素 的综 合 台金 化作　用 。在此基础上又加八氮 \ufffd\ufffd\ufffd、钛\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd和 稀土　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd等元素进行微 合金化改性 。　金属 铬 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd是不锈 钢获得耐蚀性 能的最　基本 的合金元素　 铬热力学不稳定但容易钝　化 。铬与铁基合金组成 固溶体 \ufffd能把钝化耐蚀　的特点带给合金 。在氧化性介质中 \ufffd铬能使钢　的 表面很快 生成 \ufffd\ufffd。\ufffd　保 护膜 \ufffd使钢 具有 耐　蚀性　所以在氧化性介质中 \ufffd提高铬含量有 利　于合金钝化\ufffd提高合金的耐蚀性能。但在还原　性 介质 中 \ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd　保 护膜易 于破坏 。因此 \ufffd增　加合金铬含量不 一定提高耐蚀性能 。如在沸　腾 的 \ufffd\ufffd　 硫 酸 中\ufffd钢 中含 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd时耐蚀　性能最好 \ufffd铬含量过高耐蚀性 能反 而下 降　在　还原性硫酸介质 中 \ufffd铬 应与镍 、钼和铜等合金　化元素配合使用效果才更 明显 。考虑到上述　因素 \ufffd研究 合金的铬含量设 计在 \ufffd\ufffd—\ufffd\ufffd　 为　宜 。　镍 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd是热 力学不稳 定元素 \ufffd能够钝 化 \ufffd 　其 钝 化能 力大于 铁 小于铬 。对铁 镍 台金 而　言 \ufffd腐蚀 电位 随镍含量 的增加 向 正的方 向移　动　在还原性的硫酸 、盐酸以及氧化性 的硝 酸　中的耐蚀性 能均 随镍含量 的增 加而提 高 \ufffd说　一 \ufffd — — 　明镍在铁基体 中的作 用是提高合金 的热 力学　稳定性 \ufffd使腐蚀 电位正移　这种作用对氧化性　介 质和 还原性 介质都 同样有效 。从 腐蚀的角　度来 看 \ufffd铁 中加八 \ufffd一\ufffd\ufffd　 的镍 腐蚀速 度 明显　降低 。另一方面镍又是形 成奥 氏体 的元素 \ufffd可　改善合金的工 艺和 机械性能 。但金属镍 是贵　重元素 \ufffd大量加 八要提高 合金 的成本 。考 虑到　介质的具体条件 \ufffd硫酸浓度≤\ufffd\ufffd　 \ufffd对铜 电解　液来说又含能抑制腐蚀 的铜 离子 。同时研 究　合 金 又采用 氮 \ufffd\ufffd\ufffd合 金化 \ufffd氮 不仅 能提 高 合　金的耐蚀性能 \ufffd又能强烈地扩大 奥 氏体 区域 。　所以 设 计合 金 时 把镍 含 量 定在 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 范　围 内　金属 钼 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd是 不锈 钢和 各 种耐 蚀 合金　常 用的合金化 元素 。钼能促进合金 的钝化 \ufffd使　钢 的表面形成 富钼 的氧 化膜　 这种 含有 \ufffd\ufffd、　\ufffd\ufffd的氧化 膜 具有 很高 的 稳 定性 \ufffd在还 原性　强腐蚀介质 中不易溶解。所以钼能提高 台金　耐 还原性 介质腐 蚀性 能 \ufffd而且 能有效 地抑 制　氯离子引起的点蚀 。在 \ufffd\ufffd一\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd合金 中加 八　钼使 其在硫 酸 中的腐蚀 电位 正 移\ufffd钝 化临 界　电流锐减 。在还原性硫 酸介质中 \ufffd钼是重要 的　不可 缺少 的合金元素 。研究 合佥 的钼含量在　\ufffd— \ufffd　 \ufffd根据具体工况条件和要求进行调整　金属 铜 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd也是不 锈 耐酸 钢 常 用 的 合　金化元 素 \ufffd铜可提高不锈 钢耐硫酸腐蚀性能　铜 的电极 电位 比氢高 \ufffd可抑制氢的析 出反 应　铜和钼配台使 用 \ufffd能抑制钝 化膜 的还原溶解 。　不锈 钢 中的铜 含量 可高达 \ufffd　 。 由于铜在 奥　氏体钢 中的 溶解 度有 限 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd会 引起热　加工铜脆和铸件热 裂　 研究合金 中加入 了适　量的铜 。　元 素氨 \ufffd\ufffd\ufffd合 金化是 本世 纪 \ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd年代　发展起 来的新的合金 化方 法 。氮是强烈的奥　氏体形 成元 素 。在体 心力方铁 中 \ufffd铁索 体\ufffd溶　解度只有 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd在面心 立方铁 中 \ufffd奥 氏体 \ufffd　可达 \ufffd\ufffd\ufffd　 …。氨是廉价而有效的镍 的代用元　素\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 可 代 \ufffd\ufffd\ufffd— \ufffd　\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd　 氮能 提高 不　锈钢的耐蚀性 能\ufffd尤其是耐点蚀和缝隙腐蚀　性能 。不锈钢 中加氮可改善拉伸 、疲劳和蠕变　维普资讯 http://www.cqvip.com 性 能 \ufffd一 般 不 锈 钢 含 氮 \ufffd \ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd超 过 \ufffd\ufffd\ufffd　时 \ufffd加氮应采 用特\ufffd 殊 的方法 和装置 。\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不　锈钢采 用适量的氮合金化　稀 土元 素 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd处 理 高合 金不锈 钢始 于　五十年代美 国 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd公司 。至七 、八 十年　代稀土元 素已得 到广泛应用 。钢 中的稀土主　要 控制硫 化物 的形 态以及脱 氧脱 硫 \ufffd改 善钢　的力学性 能。稀土起到微合 金化作用 。由于稀　土原 子在 晶界偏 聚 与其他元素 交互 作用 \ufffd引　起晶界结构 、化学成份和能量变化 \ufffd影响其他　元素的扩散 和新 相成 核长大 \ufffd导 致钢 的组织　和性 能变化”　 有的研究指 出　 \ufffd不锈钢中加　入 \ufffd\ufffd\ufffd—\ufffd\ufffd\ufffd　 稀土 \ufffd可 提高在 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd　 稀硫　酸 中的耐蚀性能 。值得指 出的是 \ufffd稀土在钢 中　的溶解度不太 \ufffd必须 严格控制加入量 。过量 的　稀土 将在 晶界上 形成低 熔点共 晶\ufffd不仅增 加　了钢 的热裂 敏感 性 \ufffd而且也 会 降低钢 的耐 蚀　性能　研制 的 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢加入适量 的稀土进　行 改性 。　研 究 合金加入 适量钛 以稳定 碳 化物 \ufffd减　小品间腐蚀敏感性 。因为在我国的原料 、冶炼　和铸造 条件下 \ufffd控 利稍 有不慎 \ufffd碳含量 可能超　出标 准。　设计 合金 的碳 含量应 ≤\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd万不 得　已也不应 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd否则将影 响耐蚀性能 。\ufffd\ufffd　和 \ufffd\ufffd含量均 应≤ \ufffd\ufffd\ufffd　 。　喇 　嘲 　曩 　培軎量\ufffd 　图 \ufffd　 室温下不锈钢 的组织图　总 之 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd 合 金 是 在 \ufffd\ufffd—\ufffd\ufffd—\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd系基础上又进 一步采用 \ufffd、\ufffd\ufffd和 \ufffd\ufffd　等元素微合金化改性的 奥氏体 不锈钢 。具体　生产时可根据上述合金化原 则和工况条件要　求相应地调节化学成份 \ufffd做到更有的放矢 。　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不 锈钢 可 以 采用普 通 的 中频 感应　炉镁砂坩埚冶炼。由于台金成分复杂\ufffd必须很　好地控制原料的纯度 才能保证 合金质量 。熔　炼过程中应注意加强精炼 、充分脱氧 、合理 的　合金化工艺\ufffd这是获得优质合金的关键。采用　普通 粘土 砂造型 \ufffd只要 工艺 合理 \ufffd操 作精 心 \ufffd　可以得到合格 的铸件。采 用呋喃树 脂砂造型 \ufffd　铸件尺寸精 度和表 面光度更高 。　三 、合叠性能　\ufffd、金 相组 织　图 \ufffd是室温下不锈钢的组 织图 。其 中铬　和镍 的当量分别 按下式计 算 \ufffd 　\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd \ufffd　\ufffd\ufffd　\ufffd— \ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd　计算结果表 明 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢 的室 温组 织　应在 图 \ufffd中的阴影 区 \ufffd组织全部为奥 氏体 。　图 \ufffd是 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢的铸造金相组织 。少　量 的三角晶界系合金凝 固时析 出的一次 \ufffd一铁　索体 \ufffd因为铸造时液体 金属 不平 衡冷 却 \ufffd故有　一次 \ufffd一体析 出。经锻造或压力加工变形 后会　得到均匀单相奥 氏体组织 。　图 \ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈钢铸造金相组织 \ufffd×\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd 一 　　 是　 　一 　 　 　 　 　、 　\ufffd　　　\ufffd 　 　 广●\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd●　\ufffd 船　∞　博　博　　　 　　维普资讯 http://www.cqvip.com 　\ufffd、耐腐蚀性能　\ufffd\ufffd均 匀腐蚀　首先 比较 了 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd铸态与固溶态\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd板材 \ufffd和工业纯钛 \ufffd板材 \ufffd在硫酸 \ufffd硫酸铜 体　系 中的均 匀腐蚀性 能　 介质组 成 为 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd‘叶\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd” \ufffd温度 为 \ufffd\ufffd土\ufffd\ufffd\ufffd℃。试　验时 间为 \ufffd\ufffd小时 。该介质组成 为模 拟实际生　产 中电解液硫酸浓度的下限 \ufffd结果列于表 \ufffd　表 \ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd和铁耐蚀性能比较　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd合 金 在 \ufffd\ufffd土 \ufffd\ufffd\ufffd℃\ufffd在 \ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd。\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd。　介质 中 \ufffd模 拟 电解液 硫酸　浓 度 上 限 \ufffd\ufffd　\ufffd小 时 试 验 后 腐 蚀 速 度 为　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd。　由上面数据 可以看 到 \ufffd在铜 电解液模 拟　介质中\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd和 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd均属极耐蚀级别。\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　铸态和 固溶 态耐蚀性能相同 。所以 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd不锈　钢铸 造后 不必经过 固溶处理 \ufffd不影响耐蚀 性　能　钛材在 介质 中虽然属 于耐蚀级 别 \ufffd但耐蚀　性 能远不如 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd和 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd。同时钛 的价格贵 、　生 产设 备复杂 \ufffd在铜 电解液 中不宜选 用钛 作　为机泵 材料 。　下 面 讨 论 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd合 金 在 纯 硫 酸 中 的　耐 蚀 性 能。试验 介质为 \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd温度 \ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd℃\ufffd试 验时 间 \ufffd\ufffd小 时。\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd和　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd耐蚀性 能 比较如表 \ufffd　表 \ufffd　 \ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd‘中 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd和 \ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd耐蚀性能　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 奇　 空　\ufffd锌 态\ufffd　 \ufffd板 材 \ufffd　 \ufffd板 材 \ufffd　腐 蚀 速度　 \ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　由表 \ufffd可 以看 出 \ufffd在 \ufffd\ufffd℃\ufffd浓度为 \ufffd\ufffd　的硫 酸介质 中 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd和 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd也 都属 于极 耐　蚀级别 。从数 据上看 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd似乎 比 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd略好　一些 。而 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd则完全失去 了腐蚀稳定性 。也　就 是说 \ufffd温 度\ufffd\ufffd\ufffd \ufffd\ufffd硫酸浓 度\ufffd \ufffd\ufffd　 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd　可以代替 \ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd\ufffd则不能选用。　\ufffd\ufffd